2hggi = 
fatte, a mia conoscenza, esperienze su sostanze di questa natura. Quali sostanze che 
rispondano alle condizioni indicate nel paragrafo precedente vennero scelti il cloruro 
potassico ed il cloruro sodico; delle proprietà singolari delle lore miscele binarie fu 
già detto al S 23. 
Rammento che esse si depositano dalle miscele fuse, formando cristalli misti in 
tutti i rapporti. La curva di fusione relativa è una curva continua che presenta un 
punto di minimo a 664°, corrispondente circa ad un miscuglio equimolecolare dei 
due sali. Ricordo pure che tali cristalli misti subiscono per raffreddamento una scis- 
sione totale, che per il miscuglio ora detto avviene a 405°. Il miscuglio meccanico 
ed i cristalli misti si distinguono fra loro per il calore di soluzione in acqua che è 
di circa — 5700 e, rispettivamente, — 3600 calorìe per una doppia grammimolecola 
di KC14 NaCl. 
La diffusione fu quindi provocata riscaldando miscugli meccanici, finamente pol- 
verizzati, dei due sali, a temperature comprese fra 405° e 664°. Si fecero due serie 
di esperienze: una a 600°, e la seconda a 500°. 
Come proprietà indicatrice della diffusione si utilizzò appunto il calore di solu- 
zione in acqua, la cui diminuzione dopo il riscaldamento doveva indicare la più o meno 
completa formazione delle soluzioni solide. 
Il riscaldamento veniva eseguito introducendo in un forno elettrico a resistenza 
provette di quarzo contenenti il miscuglio meccanico dei due sali; la temperatura 
veniva continuamente controllata. Dopo il tempo voluto, la provetta veniva brusca- 
mente raffreddata introducendola in acqua a 15°. La massa cristallina veniva poi 
polverizzata, e se ne determinava nuovamente il calore di soluzione in acqua. 
a) Esperienze di riscaldamento a 600°. Due porzioni del miscuglio mecca- 
nico equimolecolare di KC1l+ Na C1 furono scaldate nel modo anzidetto, una per 2 ore, 
l'altra per 14 ore. Le determinazioni del calore di soluzione in acqua diedero: 
prima del riscaldamento —. . . . . . — 5720 calorie 
dopo 2 ore di riscaldamento . . . . . —4029 > 
” 14 D) ” ” 0 O o 0 c — 3954 » 
Si vede che dopo 2 ore si è raggiunto quasi il valore minimo caratteristico per 
le soluzioni solide; anche continuando il riscaldamento, non si ha più che una ulte- 
riore lievissima diminuzione. La diffusione avviene dunque a 600° con una velocità 
che possiamo ben dire enorme. La massa cristallina, tolta dalla provetta dopo il 
riscaldamento e il successivo brusco raffreddamento, aveva assunto un aspetto diverso 
dal primitivo ed appariva opalina. 
5) Esperienze di riscaldamento a 500°. Tre porzioni del solito miscuglio fu- 
rono riscaldate nel modo sopra indicato, rispettivamente per 5, 24 e 80 ore, e poscia 
trattate nello stesso modo che nelle esperienze precedenti. Pei calori di soluzione 
sì trovò: 
dopo 5 ore di riscaldamento. . . . . — 5739 calorie 
» 24 » ”» ”» ò ° O D . = 5173 » 
» 90 >» » D) AAT LI) 
